GALVANOrLASTlCA ECC. 2G9 



Diamctro dcUa forma 0,04 



Dislaiiza dello zlnco dal fondo del vaso. 0,05 



Distanza fra gli elettrodi 0,05 



Diametro del tamburcUo . , . . . 0,08 

 In 24 ore 



Rame riprislinato Gram. 5^53 



Iinpiegando 



Zinco « 7,14 



Mercurio per amtilgama ► . . . « 1,02 



Acido solforico « 2,76 



Solfato di rame « 17,28 (1) 



Durante 1' esperimento , la superficie dello zinco amalgamalo 

 si manlenne puliia, pero coperla da alcunc bolle di gas^ le qiiali 

 non separandosi non permeltevano alcun vero svikippo di gas 

 idrogeue; altravcrso del liquido sotto lo zinco si poteva vedere 

 il progresso della sua dissoluzione mediante lo scolo del sol- 

 falo di zinco che andava ad occupare la parte inferiore del 

 vaso; nel lamburello atiraverso la soluzione metallica appa- 

 riva la rinnovazione del Hquido il quale essendo in conlallo 

 coUa forma veniva spogliato del rame, resa sensihile a guisa 

 di una esalazione vaporosa per ud' asceusione del liquido piii 



(1) Dair esame di queslo calcolo si comprcnJera cliel' esperimento 

 non <i condotlo con tutla 1' economia die gli puo cons'onire. 11 Si- 

 gner Giovanni IMinolto ( Giornale dell Inslitiilo loniljnrdo Oltobre 

 1841) ci odVe risullali A'i consiniili cspciimcnli che la conciliano 

 maggiore . lo nel Gssarc le proporzioni descrilte mi proponeva di at- 

 tenermi a quelle per le quali il processo si efi'ellui con soUccitudine, 

 e con la sicurezza e regolarila convcnienlc alia produzione di oggelti 

 di un certo nicrilo conic nicdaglie ec. Esso invece avea per niira di 

 fare un' applicazione dcljc sue espcrienze al Iravaglio di oggelti d' in- 

 duslria commcrciale . Allorclifc j)oi: mi contentavo nella descrilta e- 

 sperienza di discapilare in tempo ncU' oltencre un prodolto galvani— 

 CO cguale in (piantila , c qualilii, per cconomizzarc in materiali, in- 

 troducevo in quel processo la semplice modilicazione di adoperare im 

 disco di ferro dolcc in luogo di qudlo di zinco . Cosi durante due 

 giorni niaiilcnciulosi costanle i' iudicazione del galvanomclro senza 

 cambiare 1' acqua aeidubita . 



Si e deposilato di runie .... gram. 11. 52 

 Si c sciolto di ferro « 17. 28 



T. X. 35. 



